ELETRODEPOSIÇÃO DE ÍNDIO SOBRE AÇO CARBONO 1020

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Felipe Ferreira Agostinho, CAMILA PINHEIRO SOUSA, Adriana Nunes Correia

Este trabalho teve como objetivo principal investigar o processo de eletrodeposição de índio em meio aquoso sobre a superfície de aço carbono 1020 usando InCl3 0,05 mol L–1 dissolvido em meio de ácido oxálico 0,055 mol L–1 e cloreto de sódio 0,50 mol L–1. A influência da temperatura de eletrodeposição foi investigada em 23,5; 45 e 60 °C. Para a execução das medidas eletroquímicas utilizou-se uma célula eletroquímica convencional confeccionada em vidro e com tampa em Teflon®, com capacidade de 20 mL. O arranjo convencional de três eletrodos consistiu em: disco de aço carbono 1020, placa de platina Pt e Ag/AgCl/KClsat empregados como eletrodos de trabalho, auxiliar e referência, respectivamente. Utilizou-se as técnicas eletroquímicas de voltametria cíclica para o estudo da influência do potencial de inversão e de cronoamperometria para a obtenção dos eletrodepósitos de índio para análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV). A análise dos voltamogramas cíclicos revelou que o potencial de maior eficiência de deposição foi –1,00 V, com tempo de deposição estabelecido em 300 s. A análise morfológica demonstrou que em todas as temperaturas avaliadas houve a formação de revestimentos de índio sobre aço com morfologia globular. Por espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX), os percentuais em massa de índio determinados foram iguais a 17%, 79% e 66%, respectivamente em 23,5; 45 e 60 oC. Portanto, por este estudo verificou-se que a variação da temperatura de deposição influencia na morfologia dos filmes, bem como quantidade de material depositado.

Palavras-chave: Eletrodeposição. Voltametria. Índio. Aço carbono 1020.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1332